ANALYSE DU SULFATE DE CHAUX. 215 



VI. — ANALYSE DES MATIERES CALCAIRES. 



146. — Matieres a analyser. — Dans les labora- 

 toires agricoles, on a freqiiemment a analyser des calcaires 

 destines a la fabrication de la chaux pour chaulage ou 

 pour construction, des cliaux vives, de la marne, du sulfate 

 de chaux, gypse et platre, et des residus de certaines in- 

 dustries, employes comme amendements : ecumes ou boues 

 de defecation, etc. 



Nous e^;udierons ces matieres dans I'ordre suivant : 

 1° platre; 2" calcaires a chaux; 3° cliaux vives; 4°marnes; 

 5° ecumes de defecation. 



A. — ANALYSE DU SULFATE DE CHAUX (GYPSE ET PLATRE). 



* 



147. — Dosage de I'eau. — Dans una capsule de 

 platine, on pese ^ a 3 grammes de platre fmement broye 

 et prealablement bien melange, et Ton desseclie au petit 

 rouge, jusqu'a ce que la matiere ne perde plus de poids. 



lis. — Dosage des matieres etrangeres, sable, 

 etc. — On fait bouillir, pendant une heure environ, un 

 gramme du platre parfaitement pulverise avec de I'eau 

 distillee contenant 5 a 6 grammes de sonde caustique 

 pure; on laisse la liqueur s'eclaircir, on decante sur un 

 filtre et Ton traite a nouveau, a I'ebullition, le residu par 

 la sonde caustique etendue. On jette alors le tout sur le 

 filtre et on lave le residu avec de I'eau chaude. Le residu 

 recueilli sur le filtre est humecte avec precaution par de 

 I'acide chlorhydrique etendu, puis epuise a I'eau chaude. 

 Le residu desseche, calcine et pese, fait connaitre le poids 

 du sable, de I'alumine et du fer. 



